27'-i ACADÉMIE DES SCIENCES. 



forgeage et les traitements thermiques ne peuvent les faire disparaître ; le 

 forgeage peut les déformer, la trempe peut en atténuer l'effet si la pénétra- 

 tion de trempe est telle que le défaut se trouve dans la zone entièrement 

 martensitique après trempe, mais ces défauts subsistent et le remède doit 

 être trouvé en remontant au lingot initial qui doit être exempt de ces 

 ségrégations localisées. 



Si l'on fait une coupe normale à l'axe d'un lingot cylindrique ou prisma- 

 tique, on sait que, par attaque macrographique ('), on peut distinguer 

 deux régions : l'une, périphérique, dans laquelle les édifices dendritiques 

 sont allongés suivant un axe quaternaire normal à la surface du lingot; 

 l'autre, centrale, à dendrites sensiblement équiaxes et désorientées. Or les 

 ségrégations locales ne se rencontrent presque jamais dans la zone exté- 

 rieure basaltique, mais bien dans la zone centrale où leur présence semble 

 être en rapport avec les soufllures qui font cheminer par entraînement dans 

 leur ascension les parties impures restées liquides les dernières, lors de la 

 solidification du lingot. De ceci il résulte que, pour éviter les défauts 

 signalés dans les cassures, il faut faire disparaître les ségrégations locales 

 du lingot et, d'après ce que nous venons de dire : i*^ réduire au minimum 

 les dégagements de gaz dans la coulée; 2" donner à la zone extérieure 

 basaltique du lingot le plus d'importance, c'est-à-dire utiliser des lingots 

 aussi petits que possible, compatibles avec la destination à donner à l'acici-. 



MÉCANIQUE PHYSIQUE. — Sui' les essais de flexion par choc 

 de barreaux entaillés. Note (- ) de M. A. Cormj-Thé.\ard, 

 transmise par M. G. Gharpy. 



Nos expériences relatives à l'influence de la vitesse d'impacl, qui ont fait 

 récemment l'objet d'une Communication à l'Académie (^), ont porté 

 exclusivement sur des barreaux de 10 x 10 x 53'""\3, entaillés suivant le 

 profil de Copenhague (entaille ronde de i"'",3 de diamètre, à mi-épaisseur); 

 la considération des résultats obtenus nous a conduit, naturellement, à 

 nous demander si la variation des grandeurs caractéristiques du type 



(') Noir en pailiculier Portemx el Behnaud, La inacioslruvture de l'acier exa- 

 minée au moyen du léaclif cuivrique Stead Le Chalelier (/?ef. de Met., t. i'6, 

 iyi8.. p. 277). 



(^) Séance du 4 aoùi 1919. 



(') André Cornu-Thénakd, Comptes rendus, i. IG8, 1919, p. i3i5 et siiiv. 



